— 714 — 



viene posto in dubbio; noto, soltanto, che nelle mie ricerche non ho potuto 

 riscontrare, nella fase discussa del Ag I, alcuna delle proprietà caratteristiche 

 delle fasi liquide cristalline, e che quelle fra le osservazioni di Stoltzenberg 

 e Huth che sono prive di possibili obiezioni riguardo al metodo sperimen- 

 tale, concordano colle mie, e tutte insieme condurrebbero alla conclusione, 

 adottata già da tanto dal Lehmann, che si tratti, cioè, di cristalli apparte- 

 nenti alla categoria di quelli da lui chiamati : fluenti (ftiessende Kristalle). 



2) Miscele al 95 Agi e 5 Cui (% mol.) hanno, allo stato fuso, color 

 rosso-sangue, che nel raffreddamento subisce variazioni analoghe a quelle 

 del Agi puro. A 175° cominciano a delinearsi i primi elementi cristallini 

 sotto il vetrino coprioggetti; essi hanno colore giallo verdastro pallido e ra- 

 pidamente si estendono a tutto il campo. A 147° alcuni cristalli più chiari, 

 sparsi uniformemente nel campo, si manifestano birifrangenti. Eliminando il 

 vetrino coprioggetti si osserva la formazione dei cristalli fluenti a 540 545°. 



3) Miscele 90 Agi -f- 10 Cui si comportano analogamente alle prece- 

 denti ; la comparsa degli elementi cristallini giallo-verdastro chiari si veri- 

 fica nel raffreddamento a 205°, quella dei cristallini birifrangenti di iodirite, 

 che qui sono in quantità molto minore, a 147°. 



4) Le miscele 80 Ag I -f- 20 Cu I lasciano apparire i primi individui 

 cristallini soliti verde-giallastri pallidi a 250°, i cristallini birifrangenti in 

 scarsissima quantità a 147°. 



5) Miscele di 75Ag-|-25CuI si comportano come la precedente. 

 A 147° si manifesta ancora qualche rarissimo cristallino di iodirite nel campo 

 monorifrangente. 



6) Miscele a 70 Ag I -f- 30 Cui , e 60 Ag I -f- 40 Cu I , appaiono a tem- 

 peratura ordinaria completamente monorifrangenti; le temperature a cui nel 

 raffreddamento compaiono i primi elementi cristallini sono rispettivamente 

 260 e 270°. Tutte queste miscele, se sono fuse tra due vetrini, non lasciano 

 scorgere tracce di orientazione cristallina in corrispondenza ai punti della 

 curva AabB del diagramma (fig. I, Nota I); fuse invece a superficie libera, 

 lasciano scorgere chiaramente la fase plastica otticamente isotropa alle tem- 

 perature relative. 



7) Al 50 Agi -j- 50 Cui, si manifesta, anche tra i due vetrini, già a 

 circa 490° [una grossolana orientazione cristallina in tutto il campo che si 

 presenta otticamente isotropo. A circa 300° si osserva nettamente la trasfor- 

 mazione di questi cristalli monorifrangenti in altri della stessa natura, che 

 si conservano tali fino a temperatura ordinaria. 



8) Miscele al 40, 30, 20 e 10 Agi, presentano fenomeni analoghi 

 alla serie precedente, con cristallizzazione iniziale e punto di trasformazione 

 della fase cristallina a temperatura sempre più elevata. 



9) Miscele al 5 Agi -f- 95 Cui , esaminate durante il raffeddamento, 

 passano a 580° dallo stato liquido amorfo a quello cristallino, rimanendo 



